[10 Joe LS VOGT: 
M.-N. KI. 
auftretenden Spinellen fehlt dagegen die Magnetit-Hülle völlig. Zuerst 
ist also Spinell ausgeschieden, dann Fayalit, zum Schluss Magnetit, und 
zwar dieser letztere zonal an Spinell angewachsen. 
Magnetit und Silikatmineral. 
In Augit-, oder im allgemeinen in Metasilikat-Schmelzen, mit nur 
etwa 0.2—0.5 % Fe,O, neben 10—20°/o0 FeO, habe ich nie Magnetit 
beobachtet; die kleine in der Lösung vorhandene /e,0,-Menge ist hier 
zur Bildung des Silikatminerals konsumiert worden (s. S. 87); es blieb 
somit hier nichts zu Magnetit übrig. 
Magnetit und Olivin. 
Wir beschreiben zuerst eine Reihe Schmelzprodukte und geben 
nachher eine Zusammenfassung. 
A. Krystallisationsfolge (bei ganz wenig Magnetit): 1 Olivin (Fayalit), 
2 Magnetit. 
In einer Reihe basischer und Æ720-reicher Rohschlacken von »Stein«- 
Schmelzen u. s. w., am ôftesten mit 26—35% Sz0,, 40—60% FeO, 
einige % 4/,0,, CaO, MgO, ZnO u.s. w., aber nur 0.1—1 % Fe,0,,1 
ist Olivinmineral (Fayalit) in sehr reichlicher Menge ausgeschieden, und 
zwar ist der Olivin hier, wenn wir von Monosulphid und eventuell vor- 
handenem Zn-Spinell absehen, durch- 
gängig das guerst auskrystallisierte 
Mineral. Die kleine Fe,0,-Menge 
ist bald im Glase stecken geblieben, 
bald hat sich zack dem Olivin ein 
ganz wenig Magnetit gebildet. 
Eine Serie Dünnschliffe zeigen 
die an Fig. 7a links illustrierte 
Erscheinung: porphyrisch ausge- 
schiedene Olivinkrystalle in einer 
Fayallt- Ê 
Fayalitkrystalle (7) 1, Fayalit, 2. in der schmutzigen, grauschwarzen Glas- 
in einem dunkeln, Glasbasis Magnetit basis, in welcher die kleine Fe, O;- 
Fe, 0,-haltigen Glase, ausgeschieden, - 2 
Rohschlacke von Kragere Nickelwerk. Menge koncentriert worden ist. — 
Fayalit ganz licht punktiert, Gelegentlich findet man lokal in 
! Bezüglich der #2,0,-Menge dieser Schlacken siehe eine Reihe quantitativer Bestim- 
mungen von mir, in »Mineralbildung in Schmelzmassen«, S. 204—207; beispielsweise 
nenne ich die folgenden Werte in den basischen Rohschlacken: 0.15, 0,15, 0.20, 
0.25—0.30, 0.0, 0,0—1, 0.0—1 0/, Fe,O, (hierin auch die gelegentlich in Z#-Spinell 
steckende kleine Z2,0,-Menge einbegriffen), 
